Measurement Test
thema

ひずみ

「圧縮永久歪」〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター）
TEL：075-671-5188
F A X ： 0 7 5 - 6 7 1 - 5 4 4 1 ホームページ

1 圧縮永 久歪とはフォームを22時間圧縮し、圧縮開放後の「歪」の割合を指します。歪とは、元の厚みに復元しない部分の割合を指します。
瞬間的にではなく、長時間圧縮した際の歪を確認する試験になります。
※ JIS 規格では「圧縮永久ひずみ」と平仮名で記載されていますが、当社では、社内の表記統一の都合上、「圧縮永久歪」と漢字で記載していますので、当説明においても漢字表記で統一させていただきます。

2 試験方法
当社では、ブランドによって、3パターンの試験方法を使い分けています。
試験方法

パターン①

パターン②

パターン③

JIS K 6767 準拠

JIS K 6767 準用

ASTM D 1056 準用

試験規格 ※「準拠」は、その規格通りに測定している、「準用」は、考え方はその規格に則ってはいるが、実用性のある測定値を算出するため試験条件を一部変更している、とお考えください。
当社における対象
ブランド

サンペルカ
エコペルカ
ニューペルカオプセル
オプシーラー
サンテクト

ラバペルカ

※独立気泡ポリエチレンフォームが対象 ※すべての連続気泡フォームが対象※独立気泡ゴムフォームが対象

試 験 片 厚み10〜20mm ×幅50mm ×長さ50mm
寸法 厚みはグレードごとに社内規格を定めて実施しています。
圧 縮 率

パターン①の場合：圧縮率25%

パターン②③の場合：圧縮率50%

例：試験片の厚みが10mm の場合
厚み7.5mm に圧縮固定

例：試験片の厚みが10mm の場合
厚み5mm に圧縮固定

圧縮固定22時間後に圧縮を開放し、30分後、24時間後の厚みを測定し、復元していない部分の割合を算出します。
圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

一定時間
圧縮

試験方法
フォーム

フォーム

復元していない部分（歪）フォーム

金属板1©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

「圧縮永久歪」

圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

一定時間
圧縮

復元していない部分（歪）

一定時間
圧縮

実際の試験写真

復元していない部分（歪）金属板

ボルト・ナット（フォームを圧縮するために使用）
フォーム
金属板
スペーサー（金属板と金属板の間の空間確保のために使用）
ボルト・ナット（フォームを圧縮するために使用）

フォーム

スペーサー（金属板と金属板の間の空間確保のために使用）
試験方法によって、圧縮永久歪に対する考え方が違うため、計算式が変わることにご注意ください（次ページでも試験方法パターン①②の考え方詳細にご説明いたします）
。
圧縮前
圧縮固定中
圧縮開放後
試験方法パターン①②の考え方
試験前の圧縮前
試験片厚みを基準とします
試験前の試験片厚みを基準とします

圧縮固定中
圧 縮指定の圧縮率で圧縮固定します。

圧

指定の圧縮率で圧縮固定します。

圧縮開放後復元していない厚み（歪）縮復元していない厚み（歪）圧縮開放後の試験片厚み
圧縮開放後の試験片厚み

圧縮永久歪 ＝ 復元していない厚み（歪）÷ 試験前の試験片厚み × 100※復元していない厚み（歪）＝試験前の試験片厚み−圧縮開放後の試験片厚み計算の考え方圧縮永久歪 ＝ 復元していない厚み（歪）÷ 試験前の試験片厚み × 100

試験方法パターン③の考え方※復元していない厚み（歪）＝試験前の試験片厚み−圧縮開放後の試験片厚み
試験方法パターン③の考え方

試験片を指定の圧縮率で 圧縮した厚み圧縮固定します。 を基準とします
試験片を指定の圧縮率で 圧縮した厚み圧縮固定します。 を基準とします

試験前の試験片厚み

試験前の試験片厚み

圧

縮圧

縮

復元していない厚み（歪）復元していない厚み（歪）スペーサー厚み

圧縮開放後の試験片厚み

スペーサー厚み

圧縮開放後の試験片厚み

圧縮永久歪 = 復元していない厚み（歪）÷ 試験片を圧縮した厚み × 100※復元していない厚み（歪）＝試験前の試験片厚み−圧縮開放後の試験片厚み※試験片を圧縮した厚み＝試験前の試験片厚み−スペーサー厚み
圧縮永久歪= 復元していない厚み（歪）÷ 試験片を圧縮した厚み × 100※復元していない厚み（歪）＝試験前の試験片厚み−圧縮開放後の試験片厚み※試験片を圧縮した厚み＝試験前の試験片厚み−スペーサー厚み

試験方法パターン①②の計算方法
試験前の試験片の厚みが15mm で圧縮開放後が13.3mm の時、圧縮永久歪の値は11.3% となります。
公式：（ 試験前の試験片厚み − 圧縮開放後の試験片厚み ）÷ 試験前の試験片厚み × ％換算 ≒（計算方法15.0mm−13.3mm）÷

15.0mm×100

≒

圧縮永久歪

11.3%

試験方法パターン③の計算方法
試験前の試験片の厚みが15mmで圧縮開放後が13.3mm、スペーサーの厚みが7.5mmの時、圧縮永久歪の値は22.7%となります。
公式：（ 試験前の試験片厚み − 圧縮開放後の試験片厚み ）÷（ 試験前の試験片厚み − スペーサー厚み ）× ％換算 ≒ 圧縮永久歪（15.0mm−13.3mm）÷（15.0mm−7.5mm〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター） TEL：075-671-5188）× 100 ≒ 22.7%

FAX：075-671-5441©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved. 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

2

ホームページ

「圧縮永久歪」

3 復 元が 認められない値とは
試験方法

パターン①

パターン②

パターン③

試験規格

JIS K 6767 準拠

JIS K 6767 準用

ASTM D 1056 準用復元が認められない値

25％

50％

100％

圧縮永久歪の値が上記（復元が認められない値）の場合、圧縮開放した時点からまったく復元していないことになります。
シール材として使用する際、これ以上の数値になると、フォームと相手材の間に隙間ができることになります。
その理由については、下記の通り計算方法を交えてご説明いたします

パターン① JIS K 6767 での算出方法※パターン②はパターン①を準用しているため、下記算出方法を参考にしてください。

圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後25%
圧縮25%
圧縮

試験前の試験片厚みを基準とします
試験前の試験片厚みを基準とします
10mm

復元していない厚み（歪）10mm

圧縮開放後の7.5mm
試験片厚み
圧縮開放後の試験片厚み7.5mm

公式：（ 試験前の試験片厚み - 圧縮開放後の試験片厚み ）÷ 試験前の試験片厚み × ％換算（2.5mm
復元していない厚み（歪）
7.5mm
2.5mm

7.5mm

10.0mm-7.5mm）÷

10.0mm× 100= 圧縮永久歪=25%

パターン③ ASTM圧縮前
D 1056 での算出方法

圧縮固定中

圧縮開放後

圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

試験片を圧縮した厚みを基準とします試験片を圧縮した厚みを基準とします

試験前の試験片厚みを基準とします
試験前の試験片厚みを基準とします
10mm

50%
圧縮50%
圧縮

復元していない厚み（歪）5.0mm
復元していない厚み
（歪）
5.0mm
5.0mm
圧縮開放後の試験片厚み 5.0mm

5.0mm

10mm5.0mm
スペーサー厚み

圧縮開放後の試験片厚み

スペーサー厚み

公式：（ 試験前の試験片厚み - 圧縮開放後の試験片厚み ）÷（ 試験前の試験片厚み - スペーサー厚み ）× ％換算 = 圧縮永久歪（10.0mm-5.0mm）÷（10.0mm-5.0mm）× 100

=100%

〔活用例〕
圧縮永久歪の値は、主にシール材として使用する際の参考値となります。例えば、パターン①での圧縮永久歪の値が25%の場合、まったく復元が見られないため、フォームと相手材の間に空気や水を通しやすくなり、シール材としての役割を果たすことが難しいです。
この値なら良い・悪い、という基準は、お客様の用途によって異なるため、一概にいえません。ただし、まったく復元が認められない値、あるいはそれ以上の値になる場合は、使用を避けた方が良いと考えます。
〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター） TEL：075-671-5188

FAX：075-671-5441©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved. 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

3

ホームページ

「圧縮永久歪」

当社のフォームが、試験標準温度である23℃環境下で、前述のような値になることはまずありえません。しかし、高温環境下で圧縮永久歪を実施した際、前述のような値やそれ以上の値になることがあります（まったく復元していないか、圧縮した以上に厚みが少なくなっているということです）。
これは、フォームが熱で成型されてしまうことが原因で、圧縮した以上に厚みが少なくなるのは、成型された状態からさらに熱収縮が起こるためと考えられます。この場合、フォームと相手材の間に隙間が空いてしまい、シール材としてはまっ
たく機能を果たしません。そのため、高温環境下で使用する際は、実使用環境を想定した測定を実施し、測定値を評価する必要があります。

4 試験方法を使い分けている意味
当社では、3パターンの試験方法を使い分けています。
試験パターンの違い
試験方法

試験規格

パターン①

パターン②

パターン③

JIS K 6767 準拠

JIS K 6767 準用

ASTM D 1056 準用※「準拠」は、その規格通りに測定している、「準用」は、考え方はその規格に則ってはいるが、実用性のある測定値を算出するため試験条件を一部変更している、とお考えください。

独立気泡

当社の使い分け基準

ポリエチレンフォームが対象

当社に

サンペルカ

オプセル

エコペルカ

オプシーラー

ニューペルカ

サンテクト

おける対象
ブランド

すべての連続気泡フォームが対象

独立気泡ゴムフォームが対象

ラバペルカ

当社独自にアレンジ25％

圧 縮 率50％

50％

連続気泡フォームは、圧縮率50%で測定した値の方が実用性が高く、評価しやすい測定のタイミング①圧縮開放した時点から30分後測定
タイミング タイミング②圧縮開放した時点から24時間後測定
試験方法パターン①②の計算方法
公式：（ 試験前の試験片厚み − 圧縮開放後の試験片厚み ）÷ 試験前の試験片厚み × ％換算 ≒（計算方法15.0mm−13.3mm）÷

15.0mm×100≒

圧縮永久歪

11.3%

試験方法パターン③の計算方法
公式：（ 試験前の試験片厚み − 圧縮開放後の試験片厚み ）÷（ 試験前の試験片厚み − スペーサー厚み ）× ％換算 ≒ 圧縮永久歪（15.0mm−13.3mm）÷（15.0mm−7.5mm〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター） TEL：075-671-5188）× 100 ≒ 22.7%

FAX：075-671-5441©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved. 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

4ホームページ「圧縮永久歪」■ 当社独自にアレンジを加えている理由
独立気泡ポリエチレンフォームの試験規格である JIS K 6767では、圧縮率25% と規定されています。しかし、この試験方法を連続気泡ポリエチレンフォームに当てはめるには、以下の問題点があります。
気泡構造

独立気泡

連続気泡

圧縮永久歪の値（圧縮率25％の場合）

適度な圧縮率のため、評価可能

低すぎる圧縮率のため、０％に近い値が出やすく、評価困難

実際の用途での圧縮率

圧縮率25% 以下の使用が多い

圧縮率50% 未満での使用はほぼない

問題点
圧縮率25%の測定値は、連続気泡フォームでは、実用性に乏しい

下記は、連続気泡ポリエチレンフォームを実用性のある値が算出される圧縮率50% ではなく、圧縮率25% で圧縮した際の。
値です。圧縮率25% では圧縮永久歪の値が非常に小さくなっています（元の厚み近くまで復元している）● JIS K 6767 の圧縮率の場合
試験項目
圧縮永久歪（圧縮率25%）

圧縮前

測定のタイミング

連続気泡ポリエチレンフォーム

開放30分後9.8％

開放24時間後

3.0％22時間
圧縮中

圧縮開放30分後圧縮率25%の場合
圧縮永久歪9.8%

このように、試験規格通りに試験した結果の測定値ですが、このままでは実際にグレード評価において意味がある数字にはなりえません。

圧縮前

22時間

圧縮開放30分後50%で測定しています。下記のように、圧縮率25% ではなく、実当社では、連続気泡フォームは、基材に関わらず圧縮率
圧縮前
22時間
圧縮開放30分後
圧縮中

圧縮中
圧縮率50%の場合。
用性に則した圧縮率50% にすると、圧縮永久歪の値が高くなります（元の厚み近くまで復元していない）

圧縮率25%の場合
圧縮永久歪24.8%
圧縮永久歪9.8%● 当社が実施している圧縮率の場合
試験項目
圧縮永久歪（圧縮率50%）

圧縮前

測定のタイミング

連続気泡ポリエチレンフォーム

開放30分後24.8%

開放24時間後

6.0％

22時間
圧縮中

圧縮開放30分後
圧縮率50%の場合
圧縮永久歪24.8%

この結果、実用性が高い数値となり、グレード評価・選定がしやすくなります。
お客様のご要望に合わせた試験も可能ですので、お問い合わせください。

〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター） TEL：075-671-5188

FAX：075-671-5441©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved. 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

5ホームページ「圧縮永久歪」

教えて授
セルボー教

連続気泡フォームは、なぜ独立気泡フォームより、圧縮永久歪の値が低いのか？

前ページでご説明した通り、基材がポリエチレンの場合、独立気泡フォームのサンペルカ、エコペルカ、ニューペルカは圧縮率25%、連続気泡フォームのオプセル、スーパーオプセルは圧縮率50% で試験しています。
しかし、当社のサンプル帳やホームページに掲載されている圧縮永久歪の値を見ていただくと、連続気泡フォームの方が、圧縮永久歪の値が低い（独立気泡フォームよりも復元している）ことが確認できます。

てえ教

授教ーボル
、りよムーォフ泡気立独ぜな、はムーォフ泡気続連セ連続気泡フォームの方が厳しい試験条件にもかかわらず、圧縮永久歪の値が低くなっているのはなぜでしょうか。
？かのい低が値の歪久永縮圧
独立気泡フォーム

連続気泡フォーム

サンペルカとオプセルの圧縮永久歪の比較例
圧縮率25%
50%

ブランド

グレード

圧縮永久歪（開放24時間後）

独立気泡フォーム

サンペルカ

L-14002.0％

C-14003.2％

連続気泡フォーム

LC-150

1.6％

LC-300#1

1.5％

オプセル

「圧縮永久歪における独立気泡フォームと連続気泡フォームのメカニズム」
圧縮前

圧縮固定中

圧縮開放後

独立気泡フォーム

各気泡が独立しており、フォーム外の空気が出入りしにくい
空気が入れない
空気は出るのみ

金属

連続気泡フォーム

各気泡が連なっており、フォーム外の空気が出入りしやすい空気が出る属

上記は、フォームの歪について、一般的によく用いられる説明です。
他にも、独立気泡フォームの方が、気泡から空気が抜けにくく、圧縮の際に、気泡の骨格が引き伸ばされてしまう（歪が残りやすくなる）という考え方もあります。

縮金属

金属

圧縮されて気泡内から空気が押し出される
空気の出入り

金

圧

圧

縮金属

金属

そ せい

塑性変形（復元しない）部分多い
空気が入れない金属

気泡内に空気が戻りやすいため、弾性変形（圧縮の力を取り去ると元通り復元する変形）の部分が多い

弾性変形（復元する）部分多い

空気が戻りやすい

金属

骨格のイメージ

空気がフォーム外に押し出されにくい→気泡の骨格が横に引き伸ばされる（歪が残りやすい）

骨格のイメージ

空気がフォーム外に押し出されやすい→気泡の骨格が横に引き伸ばされない（歪が残りにくい）

独立気泡フォーム

連続気泡フォーム

気泡内に空気が戻りにくいため、塑性変形（圧縮の力を取り去っても残る変形）の部分が多い〈測定方法に関するお問い合わせ〉FDC 本部（フォームデザインセンター） TEL：075-671-5188

FAX：075-671-5441©SANWA KAKO CO., LTD. All Rights Reserved. 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

6

ホームページ